(94) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparation du silicium amorphe. 

 Note de M. Vigouroux, présentée par M. Henri Moissan. 



« La méthode généralement suivie dans la préparation du silicium 

 amorphe est celle de Berzélius : réduction par le potassium d'un fluorure 

 double de silicium et de potassium connu sous le nom de fluosilicate. 

 L'analyse, dont nous donnerons plus tard les résultats, nous a démontré 

 que le silicium de Berzélius est loin d'être pur. 



» M. Moissan ('), ayant obtenu le bore amorphe pur, par la réduction 

 de l'acide borique en excès au moyen du magnésium, nous avons cherché 

 à préparer de même le silicium amorphe en traitant la silice par le même 

 métal. L'acide silicique étant plus difficilement fusible que l'acide borique, 

 cette préparation, qui avait déjà été tentée par plusieurs expérimentateurs, 

 nous a présenté quelques difficultés. 



» Dès 1864, Phipson fait mention de l'action réductrice du magnésium 

 sur la silice. En 1867, Farkinson signale la présence du siliciure et du sili- 

 cate de magnésium dans les produits de réduction. 



1) M. Gattermann (^), en 1889, constate à nouveau avec quelle facilité 

 le magnésium réduit la silice tant artificielle que naturelle. En les chauffant 

 au bec Bunsen il obtient une masse qui, dans l'acide chlorhydrique, dégage 

 un gaz spontanément inflammable, si le magnésium domine, et par les 

 halogènes, donne les chlorure, bromure, iodure de silicium, lorsque c'est 

 la silice qui est en excès dans la réduction. 



n Enfin, en 1890, M. Winckler (') cherche à préparer le siliciure de 

 formule Mg^ Si. Il fait agir le magnésium d'abord sur le silicium, puis sur la 

 silice. ]1 pulvérise deux atomes de métal avec une molécule de l'oxyde et, en 

 chauffant seulement o^"", 20 de ce mélange dans un tube de verre, il obtient 

 une violente explosion, le tube est brisé et la matière projetée. S'il opère 

 dans un courant d'hydrogène, le tube ne se casse que s'il prend 5^'' ou 

 plus du mélange. Il s'est formé un produit hétérogène, marbré de bleu et 

 de brun. En chauffant une molécule de silice avec un atome de silicium, il 

 n'obtient pas le protoxyde de silicium. Il en conclut que ce dernier com- 

 posé n'existe pas. 



( ' ) H. Moissan, Préparation du bore amorphe ( Comptes rendus, t. CXIV, p. 892 ). 

 (') Gattermann, Berichte, t. XXII, p. 186. 

 (') Winckler, Berichte, t. XXIII, p. 2642. 



